9 D 
En un baño de arena, de dimensiones adecuadas, un en- 
sayador puede cuidar de cinco ensayos á la vez; y en pesar 
10 muestras, y en preparar las disoluciones correspondientes 
invertirá, á lo sumo, tres horas. El mismo tiempo empleará un 
preparador en moler las 10 muestras, en el supuesto de que 
unas sean ricas, otras de mediana, y alguna de baja ley. 
5. ° Al cuarto de hora de haber retirado la cápsula del 
fuego, se filtra la disolución con las precauciones conocidas: 
primero se decanta, con cuidado, en el filtro, el líquido claro; 
luego se lava interiormente la cápsula y el residuo, dejándole 
en reposo unos minutos para que se aclare el agua, y se de- 
canta de nuevo en el filtro, repitiendo tres veces estas opera- 
ciones. Debe quedar un residuo, en el que no se advierta 
color rojo, ni aun tinta rosácea de sulfuro de mercurio, si las 
moliendas se han ejecutado con esmero. En el caso contra- 
rio, se repite el ensayo, porque el color no desaparece, aun- 
que se trate de nuevo el residuo con ácido cloro-hídrico y 
cristales de clorato potásico. El líquido que pasa por el filtro 
se recibe en un vaso de vidrio cilindrico, que tenga de 7 á 8 
centímetros de diámetro y 8 á 10 de altura (1). La disolución 
filtrada y el agua de los lavados, que deben mezclarse per- 
fectamente con un agitador, forman un volumen de 180 á 
220 centímetros cúbicos. Esta disolución, en la que se hallan 
reunidos los cloruros mercúrico y férrico, que contiene ade- 
más sulfatos y cloruros amónico y potásico y ácidos cloro-hí- 
drico y sulfúrico libres, es el electrólito que se somete á la 
acción de la corriente galvánica ó electrólisis. 
6. ° Del conductor del polo negativo ó zinc de la batería 
de seis elementos, se cuelga, por medio de un alambre de 
platino, una plancha cuadrada de oro puro A ( ftg . 2. a ), y de 
unos 40 á 00 milímetros de lado, con peso de 6 á 8 gramos. 
Pueden variarse el peso y las dimensiones, sin que por ello 
se resienta el resultado; y en vez de plancha, no hay incon- 
veniente en servirse de una malla ó red de alambre de oro. 
En los primeros ensayos usábamos planchas de platino , pero 
(1) No hay inconveniente en que sea de forma cónica, con tal que el diá- 
metro, en la sección media, no baje de 7 centímetros ni la altura de 10. 
